SUR LES GRAÏISSES DU VERRE. 493 
& le fel de verre de potafle , le tartre vitriolé , demandent 
pour leur diflolution , m'en fournitent un moyen aufli für que 
fimple. 
Je plaçai fur un tonnçau une couverture de laine en quatre 
doubles , je mis fur cette efpèce de philtre deux cens livres 
de porafle bien calcinée & bien écrafce , & je verfai fur certe 
potafle autant d’eau chaude qu'il en falloit, ou à peu de chofe 
près , pour remplir le tonneau. Après l'opération , je trouvai 
fur le philtre une quantité aflez confidérable d’un {el blanc, 
en cryftaux parallélepipèdes , & qui ne faifoient aucune effer- 
vefcence avec les acides, en un mot, du vrai tartre vitriolé. A la 
troifième diflolution, philtration & évaporation, il ne refta 
point ou prefque point de fiel de verre mélé avec le fel alkali 
fixe. On peut faire la diffolution à l’eau froide, & dans ce cas deux 
philtrations fuffifent ; mais l'opération eft longue, & elle exige 
une pius grande quantité d’eau : une partie de {el alkali fixe ainfi 
purifié , combinée avec deux parties de fable , fe met prompte- 
ment en fufion , & le Verre qui en réfulte , ne donne aucun 
veftige de graifle. Nouvelle preuve démonftrative que le /zzr 
eft la caufe de la graifle. 
Cette découverte eft non-feulement utile à l’Art de la Verre- 
rie, mais elle offre aufli.une reflource importante à la teinture 
& même à la Médecine. Nous aurons peut-être un jour occafion 
de développer cesidées. 
Quelque fimple que foit le moyen que nous venons d'in- 
diquer , pour prévenir la graifle , il pourroit arriver qu'il ne 
fût pas du .goût de ous les Maîtres de Verrerie. Nous pouvons 
leur en fournir un autre aufli efficace, qui demande encore moins 
d'appareil, & qui n’eft pas moins applicable au fel de foude & 
au nicre alkalifé, qu'à la potafle. 
La chaux fufée à l'air ou éreinte à l'eau, à grand feu, aug- 
mente confidérablement la fluidité du Verre : cette chaux 
ef très-propre à volatilifer le fel de verre : on peut donc trou- 
